■un 



482 



F. A. II. SCIIRKrNEMAKKRS. 



comme une substance simple pendant la cristallisation. Le liquide M 

 prosente un maximum de tem])érature, celai notamment du système 

 binaire AB; mais le li(piide Jî ne correspond ni à nn maximum, ni à 

 un minimum de température. Cela provient, comme nous le verrons 

 plus loin, de ce que le contact des deux surfaces 'Çt et Ç,,, eu 11 est 

 accompagné d'une intersection. 



Nous allons déduire maintenant les courbes de solidification, de pre- 

 mière espèce; les circonstances qui se présentent sont indiquées par la 

 (ig. 9. Ainsi qu'on le reconnaît aux bandes Irétêrogènes dans le voisi- 

 nage du point C (fig. 8), il faut, comme l'indique la fig. 9, que les 

 courbes de solidification partent de ce point. Si Ton considère les ban- 

 des hétérogènes dans le voisinage du point M , on voit qu'un faisceau 



Kg. 8. 



Kç. 9. 



de courbes de solidification doit émaner de ce point-là aussi. Mais les 

 circonstances sont autres aux points A et B , et l'on voit aisément que 

 les courbes de solidification doivent aboutir en un de ces points. Ainsi 

 donc, les courbes de solidification partent des poiid';S (■ et M et se diri- 

 gent vers les points A et A', 



Si l'on considère les isotliermes de fusion et de solidilicatio]i da,ns le 

 voisinage du point II, ou constate qu'il n'y en a que quatre qui [jasseut 

 par ce point. IJeux partent du point il et vont vers A et B; les deux 

 autres partent de C et M et se dirigent vers Jl. Ces quatre courbes par- 

 tagent le triangle eu quatre régions et sé])areut aussi les quatre fais- 

 ceaux de courbes de solidification. yMnsi que le montre la figure, chacun 

 des deux points (J et M. émet deux faisceaux, dont l'un va vers // et 

 l'autre vers B. 



En se solidifiant, une fonte de la portion CRB change de composition 



